( 86 ) 

 avant d'être soumises à l'action du mercure, sont grillées et calcinées avec 

 un dixième de leur poids de sel marin; or, IM. Uivcro démontre, par d<s 

 expériences positives (re qui d'ailleurs clail indirpié par la théorie; voy. 

 Broixfjniart, tom. 2, pag. 5.I9), que rari,'er;t, dans relie opération, est 

 converti en chlorure; latidis qiti; le soiilr" «les snllurcs, se transformant 

 eu acide sullurique, s'unit à la sonde dn sel marin. 



Après le grillage et la calciuation du minerai on pr()cè<l"à l'amalgation 

 même : cette opération, selon Al. Uivero. se f.iit clans di's tonnes eti bois, 

 dans lesquelles on met trois quintaux d'eau, dix de ndnerai, cinq de 

 mercure, et dix pour cent de fer forgé; oti fait tourner les tonnes pendant 

 vingt-qnatre heures: dans cette opération il ne se dégage aucun gaz, mais 

 la température augmente de quelques «l grés. 



M. lliyero observe qu'en Amérique on croit favoriser l'amalgamation, en 

 employant une composition très-compliquée, (jue Ion uomma mu gistral : 

 ce magistral contient du fer, du cuivre, du plomb, de l'étain. de la 

 chaux, de la soude, etc.; M. Rivero <lémontre que la plupart de ces 

 substances sont nuisibles, et que le fer seul est nécessaire; le cuivre, l'é- 

 tain, le plomb, en s'unissant au mercure, aff.iiblissent sa tendance à s'unir 

 .à l'argent, et souillent l'amalgame. L'emploi de la chaux et de la soutle 

 lui semble cependant pouvoir être motivé; selon lui, ces bases décom- 

 posent les dernières portions du sulfate de fer qui a pu se former pen- 

 dant le grillage du minerai : en elfet , l'expérience a prouvé à M. Rivero 

 que le sulfate de fer, en présence du mnriale de soude, s'oppose à l'amal- 

 gamation du mercure et de l'argent. Que l'on verse sur du mercure une 

 solution de sulfate de fer et <îe sel marin, aussitôt le mercure se ternira , 

 et fera la queue , parce qu'il se formera à la surface une couche de 

 chlorure de mercure; mais que l'on verse un alcali dans le mélange, 

 aussitôt le mercure reprendra son état. 



M. Rivero propose enfin, dans son Mémoire, de substituera la. méthode 

 de i amalgamationun procédé plusavant igeux, qui consisterait à prendre 

 le minerai préalablement calciné avec le sel marin, et à le traiter par l'am- 

 moniaque liquide; par le grillage tout l'argent étant converti en chlorure, 

 et c^ composé étant très-soluble dans l'ammoniaque, cet alcali l'enlèverait 

 à la masse du minerai; on précipiterait le chlorure d'argent en saturant 

 l'ammoniaquo par l'acide sulfurique; et le sulfate d'ammoniaque formé, 

 pourrait être employé de nouveau, et indéfiniment ^ à préparer de nou- 

 velles quantités d'alcali volatil. D'après les calculs de M. Rivero, cette 

 méthode présenterait sur l'ancienne des avantages incontestables. Il n'est 

 pas nécessaire d'ajouter que le chlorure d'argent devrait ensuite être ré- 

 duit par les procédés connus. *• 



